404 Ursprung, Untcrsiu-hungcn ül)L'r die Festigkeitsverhältuisse etc. 



Schon Sonntag liatte nachgewiesen, daß die Zugfestigkeit 

 des Weißholzes, das auf Zug in Anspruch genommen wird, 

 größer ist als die des Eotholzes, das Druckkräften ausgesetzt 

 ist. Diese Eigenschaft gilt sowohl für das Holzgewebe als auch 

 für die Zellwände. Die Druckfestigkeit war größer beim Rot- 

 holz als beim AVeißholz inbezug auf das Holz als ganzes, während 

 die Wände ungefähr dieselbe Widerstandsfähigkeit besaßen. 



Die Unter.suchungen von Sonntag, die sich nur auf Nadel- 

 hölzer bezogen, werden durch unsere Messungen an Picea voll- 

 ständig bestätigt. Bei Laubhölzern liegen die Verhältnisse nicht 

 so einfach; schon die wenigen Bestimmungen, die bisher aus- 

 geführt wurden, zeigen, daß bald die Zugseite zugfester ist als 

 die Druckseite, bald umgekehrt, und daß auch die Druckseite 

 bald druckfester, bald weniger druckfest ist als die Zugseite. 



AVas die Zuverlässigkeit der Zahlenwerte anbetrifft, so geht 

 schon aus der bei der Druckfestigkeit angewendeten Versuchs- 

 methode hervor, daß es sich nicht darum handeln konnte, physi- 

 kalische Konstanten zu ermitteln. Da aber die Bestimmungen 

 mit großer Sorgfalt ausgeführt wurden, und die Zahlen der 

 einzelnen Versuchsreihen so gut übereinstimmten, als das bei 

 einem so unhomogenen Gewebe zu erwarten ist, so können 

 immerhin die Verhältnisse zwischen den für die Zugfestigkeit 

 sowohl als auch für die Dnickfestigkeit gefundenen Werte An- 

 .'^pruch auf Genauigkeit machen. Die Zahlen, welche die Druck- 



